PERILAKU KOROSI MATERIAL GELAS METALIK BERBASIS ZIRKONIUM UNTUK MATERIAL IMPLAN
Djony Izak Rudyardjo 1)
1) Departemen Fisika FST Universitas Airlangga Kampus C Jl. Mulyorejo, Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  perilaku  korosi,  pengaruh  variasi  komposisi  paduan dan  variasi  konsentrasi  larutan  NaCl  terhadap  nilai  laju  korosi  material  gelas  metalik  yang berbasis  zirkonium,  dan  untuk  mengetahui  potensi  material  gelas  metalik  berbasis  zirkonium untuk  material  implan.  Hasil  uji XRD  menunjukkan  pola  difraksi  hanya  merupakan  cacah  latar. Selanjutnya, laju korosi 0,36% NaCl  pada variasi campuran elemen  Zr 67 Cu 33, Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5, Zr 70 Ni 15 Al 15 dan      Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 berturut-turut  adalah    17,7324  mpy;  13,5916  mpy; 7,1273  mpy  da  5.8582  mpy.      Variasi  campuran  elemen  mempengaruhi  laju  korosi  dan Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 mempunyai daya  tahan korosi yang baik, karena adanya elemen Ni dan Si  yang  membuat  reaksi  korosi  menjadi  lambat.  Hasil  uji  korosi  pada  sampel  Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 dengan  variasi  konsentrasi  larutan  NaCl  0,355%;  0,362%;  0,369%  dan  0,376%      berturut-turut adalah 12,0732 mpy; 13,5916 mpy; 19,6227 mpy dan  28.1623 mpy.  Hasilnya menunjukkan laju korosi  cenderung  meningkat  dengan  peningkatan  konsentrasi  larutan  NaCl.  Dari  penelitian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  zirkonium  berbasis  gelas  metalik  mempunyai  potensi  untuk  material implan.  Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  syarat  untuk  material  implan,  yaitu  harus  mempunyai daya tahan korosi yang tinggi, sehingga kinerjanya sebagai material implan tidak membahayakan tubuh.
Kata kunci:  gelas metalik, korosi, material implan

## THE BEHAVIOR OF ZIRCONIUM-BASED METALLIC GLASSES FOR IMPLANT MATERIALS

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  was  to  study  the  corrosion  behavior,  the  effects  of  composition  and concentration  variation  of  NaCl  solution  on  corrosion  rate  of  zirconium-based  metallic  glasses, and to ecaluate the potential of this glasses for implant material. The result of XRD test showed that  the  diffraction  pattern  was  only  the  back  ground.    Furthermore,  corrosion  rates  of  alloy elements  Zr 67 Cu 33, Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5, Zr 70 Ni 15 Al 15 and Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 in  0,36%  NaCl were 17,7324 mpy; 13,5916 mpy; 7,1273 mpy and 5.8582 mpy, respectively.  Variation of alloy element  affected  the  corrosion  rate.    Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 had  the  best  corrosion  resistant because of  the present of Ni and Si, so that the corrosion reaction occured slower. The corrosion rate  of  corrosion  test  on  Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 in  0,355,  0,362,  0,369  and  0,376%  NaCl  were 12,0732 mpy, 13,5916 mpy, 19,6227 mpy and 28’1623 mpy respectively.  The results  indicated that increasing the concentration of  NaCl solution tended to increase the corrosion rate.  It could be  concluded  that  zirconium-based  metallic  glasses  has  potential  for  implant  material.    As  this material  had the higest, it was suitable for implant material  and it did not andanger our body due to corrosion process.
Keywords: metallic glasses, corrosion, implant materials

## PENDAHULUAN
Aplikasi  material  di  dunia  medis mengenal  adanya  implantasi  dalam  ilmu
bedah  tulang  atau  biasa  disebut orthopaedic dimana  banyak  digunakan  baja  tahan  karat atau material logam lainnya untuk membantu dan  menggantikan  fungsi  bagian  tubuh
tertentu. Alat bantu yang dipergunakan untuk penyambungan  tulang  patah  antara  lain  : sekrup tulang (bone screw) , plat tulang (bone plate),  nail  plate,  total  hip  prosthesis sesuai dengan  fungsi  dan  kebutuhannya  masing- masing.
Bagi  tubuh  manusia,  alat-alat  bantu penyambung  tulang  tersebut  merupakan benda  asing  yang  harus  menyesuaikan  diri dengan  lingkungannya  berupa  cairan  darah. Telah  diketahui  bahwa  darah  mengandung 355 – 376 mg klorida per 100 ml cairan darah (Grollman, Sigmund, 1974).
Penelitian untuk mendapatkan material  baru  dengan  kinerja  tinggi  banyak dilakukan orang, khususnya  di negara-negara industri  seperti  Amerika,  Eropa  dan  Jepang. Salah  satu  bahan  baru  yang  saat  ini  sedang dikembangkan  adalah  bahan  logam  dengan struktur amorf yang mempunyai sifat keuletan tinggi,  dan  sering  disebut  gelas  metalik ( metallic  glasses ).  Pada  struktur  gelas  atom- atom  tersusun  secara  periodik,  tetapi  tidak berjangkauan  panjang.  Struktur  gelas  metalik pertama kali ditemukan oleh P. Duwez untuk paduan  Au  –  Si  pada  tahun  1960  (Klement, Willens,Duwez  1960,  Nature, 187, 869).
Ketahanan  korosi  tinggi  merupakan salah  satu  syarat  yang  harus  dimiliki  oleh suatu  biomaterial.  Korosi  merupakan  suatu bentuk  degradasi  kualitas  material  akibat adanya  reaksi  kimia  dengan  lingkungan. Perbaikan  kinerja  material  terkait  dengan sifat-sifatnya dapat dilakukan melalui beberapa  cara,  salah  satu  diantaranya  adalah memvariasi  komposisi  dengan  mengubah konsentrasi atau menambahkan elemen pemadu  (Flemings,Cahn  .,  2000,  Acta  Mater
. 48,  371-383).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menentukan  nilai  laju  korosi  material  gelas metalik berbasis zirkonium dalam lingkungan NaCl, mempelajari pengaruh variasi komposisi  paduan  dan  variasi  konsentrasi NaCl terhadap nilai laju korosi material gelas metalik berbasis zirkonium, serta mengetahui potensi  material  gelas  metalik  berbasis zirkonium untuk material implan.
Besar pengaruh komposisi dan konsentrasi  NaCl  pada  ketahanan  korosi  dari material  gelas  metalik  dalam  tubuh  manusia dapat  diketahui  dengan  melakukan  uji ketahanan  korosi  material  amorf  tersebut dengan  variasi    komposisi  dan  konsentrasi NaCl.  Uji  korosi  dilakukan  dalam  media
larutan  garam  NaCl,  karena  komposisinya mendekati komposisi cairan darah manusia.
Pada  makalah  ini  disajikan  hasil penelitian  pengaruh  variasi  komposisi  dan konsentrasi  larutan  NaCl  paduan  material gelas  metalik  berbasis  zirkonium  terhadap nilai laju korosi dalam lingkungan NaCl serta potensi  material  gelas  metalik  berbasis zirkonium  untuk  material  implan.  Penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi ilmiah  mengenai  perilaku  korosi,  nilai  laju korosi  dan  pengaruh  variasi  komposisi  dan konsentrasi  NaCl  terhadap  nilai  laju  korosi material  gelas  metalik  berbasis  zirkonium dalam  lingkungan  NaCl  sehingga  dapat ditemukan  jenis  material  baru  dengan ketahanan  korosi  yang  jauh  lebih  baik  untuk diaplikasikan sebagai material implan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Paduan  amorf  berbasis  Zr  terdiri  dari Zr 67 Cu 33 ; Zr 70 Ni 15 Al 15 ;  Zr 69,5 ,Cu 12 Ni 11 Al 7,5 ; Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 at.%  dipersiapkan. Menguji  material  amorf  dengan  XRD  untuk mengetahui fasa amorf dari pola difraksi yang dihasilkan. Pengukuran dilakukan pada temperatur kamar C o 22 dengan tegangan 40 kV  dan  arus  30  mA  dengan  menggunakan target  Cu.  Pengujian  dilakukan  dengan  range sudut  2 dari o 5   sampai o
90   dengan kenaikan sudut sebesar o 02 , 0 . Potongan dari material  berstruktur  amorf  dibentuk  sebagai elektroda;  berupa  silinder  pipih  dengan diameter 13  mm.  Oleh  karena  sampel  berupa pita ( ribbon ) tipis, maka sampel diletakkan di atas  permukaan  aluminium  foil  yang  telah dibentuk  sebagai  wadah  sampel  dengan diameter  15  mm.  Masing-masing  sampel permukaannya dibuat halus dan rata. Kemudian  seluruh  sampel  diuji  nilai  laju korosinya  dengan  cara  menentukan intensitas arus  korosinya  menggunakan  Potensiostat PGS 210T  dalam media korosi larutan NaCl dengan  komposisi  355  mg  NaCl  per  100  mL aquades,  362  mg  NaCl  per  100  mL  aquades, 369  mg  NaCl  per  100  mL  aquades  ,  376  mg NaCl  per  100  mL  aquades.  Pengukuran dilakukan dengan memberikan potensial pada elektrode kerja dari  -2500  mV sampai +1000 mV  dengan  laju  scan  20  mV  per  sekon. Setelah  dilakukan  “starting”  program  pada potensiostat  PGS  201-T  terhadap  bahan  uji
diperoleh kurva potensial lawan log intensitas arus.  Dari  kurva  tersebut  dapat  dihitung  laju korosi tiap-tiap sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil  Uji  X-Ray  Difractometer  (XRD) terhadap  Struktur  Bahan  atau  Fasa yang Terbentuk
Hasil pengujian difraksi sinar-X pada sampel  nampak  bahwa  pola  difraksi  yang dihasilkan  sampel  Zr 67 Cu 33 hanya  merupakan cacah latar ( back ground ). Hal ini menunjukkan  bahwa struktur  bahan atau fasa yang  terbentuk  dari  sampel  Zr 67 Cu 33 adalah amorf.
Gambar 1. Pola difraksi sinar-x sampel Zr 67 Cu 33

## B. Pengaruh Variasi Elemen Pemaduk terhadap Nilai Laju Korosi Sampel
Untuk  mengetahui  nilai  laju  korosi sampel  dilakukan  pengujian  menggunakan metode  polarisasi  potensiostatik  PGS  201-T. Setelah  dilakukan  “starting”  program  pada
potensiostat  PGS  201-T  terhadap  bahan  uji, diperoleh kurva potensial lawan log intensitas arus. Dari  kurva  tersebut  dapat  dihitung  laju korosi tiap-tiap sampel. Sebelum  menghitung laju  korosi  tiap-tiap  sampel,  maka  perlu dihitung  terlebih  dahulu  berat  equivalen  dan densitas  masing-masing  sampel  sehingga akan  didapat  laju  korosi.  Kurva  potensial lawan  log  intensitas  arus  untuk  bahan  uji dengan  variasi  jenis  elemen  pemadu  yaitu Zr 67 Cu 33, Zr 70 Ni 15 Al 15, Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5, Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 pada konsentrasi NaCl  0,362%  disajikan  pada  Gambar  2. Dengan  melakukan  analisis  tafel  secara  semi manual diperoleh nilai arus korosi I kor .
Gambar 2. Kurva tafel berdasarkan variasi elemen pemadu
Hasil  perhitungan  nilai  laju  korosi dari  masing-masing  sampel  dalam  larutan  uji NaCl 0,362% disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil perhitungan nilai laju korosi dari sampel dengan variasi jenis elemen pemadu pada konsentrasi NaCl 0,362%
No Jenis Sampel Konsentrasi NaCl (%) I kor (µA/ ) Laju Korosi (mpy)
1 Zr 67 Cu 33 0,362 66,04 29,4358x10 -24 2 Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 0,362 49,59 22,5620x10 -24 3 Zr 70 Ni 15 Al 15 0,362 34,06 11,8313x10 -24 4 Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 0,362 22,79 9,7247x10 -24
Dari  hasil  di  atas  nampak  bahwa sampel  tiga,  empat  dan lima  komponen  lebih resistan terhadap korosi dibandingkan dengan sampel  dua  komponen.  Pada  sampel  dua
komponen    elemen  Cu  memiliki  pengaruh besar terhadap material gelas metalik. Elemen Cu berpengaruhmempercepatkristalisasi
(Inoue  and  Louzguine,  2000).    Hal  ini
dikarenakan  Cu  memiliki  kemampuan  untuk berdifusi  ke  dalam  Zr  sehingga  pembentukan struktur  kristal  lebih  mudah  pada  gelas  biner untuk  fasa  ZrCu.  Struktur  kristal  pada material  gelas  metalik  lebih  mudah  terkorosi dibandingkan  material  berstruktur  amorf dalam  lingkungan  NaCl  (Schroeder,  Gilbert and Ritchie, 1998). Hal ini yang menyebabkan  sampel  dua  komponen  paling cepat  terkorosi  dibanding  sampel  lainnya.
Kehadiran  elemen  Ni  yang  tahan  terhadap korosi dalam berbagai lingkungan (Trethtwey,1991) dan elemen Al yang mampu membentuk  oksida  logam  sebagai  pelindung permukaan  logam  menyebabkan  sampel empat  komponen  memiliki  ketahanan  korosi yang  lebih  baik  daripada  sampel  dua komponen.
Sampel  tiga  komponen  menunjukkan ketahanan  korosi  yang  lebih  baik  lagi dibanding dua sampel sebelumnya. Ketidakhadiran elemen Cu mampu
memperbaiki  kestabilan  fasa  amorf  pada sampel  gelas  metalik  ini  sehingga  sampel lebih tahan terhadap serangan korosi. Ketahanan  korosi  ini  menyebabkan  proses korosi yang berlangsung lambat dan ditunjukkan oleh kurva tafel untuk tiga, empat dan  lima  komponen  terbentuk  lebih  rendah daripada  dua  komponen  (lihat  Gambar  2). Bentuk kurva tersebut menggambarkan bahwa  arus  korosi  terjadi  pada  nilai  yang lebih  kecil,  hal  ini  berarti  laju  korosi  dari sampel  juga  menghasilkan  nilai  yang  kecil pula.  Sedangkan  jenis  sampel  yang  paling resistan  terhadap  korosi  adalah  sampel  lima komponen yaitu Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 . Penambahan  elemen  Si  dapat  menghambat reaksi reduksi dan oksidasi, hal ini disebabkan  Si  memiliki  harga  potensial standart  yaitu  sebesar  -0,13  dimana  nilai  ini lebih  positif  dari  nilai  potensial  standart  Al dan Ni yang berturut turut sebesar -1,706 dan -0,23  sehingga  sampel  lima  komponen  sulit teroksidasi  akibatnya  juga  sulit  mengalami korosi.  Selain  itu  elemen  Si  yang  dipadukan pada material gelas metalik mampu memperbaiki  sifat  dan  stabilitas  struktur  dari Glass  Forming  Ability ,  sehingga  sampel memiliki  sifat  amorf  yang  lebih  baik  dan lebih  tahan  terhadap  serangan  korosi.  Pada dasarnya  penambahan  elemen  pemadu  pada material  gelas  metalik  berbasis  zirkonium dimaksudkan untuk mempermudah pembentukan  paduan  dan  meningkatkan
kualitas  dari Glass  Forming  Ability (Wang, dkk, 2007).
Proses  korosi  yang  berlangsung lambat pada sampel lima komponen tergambarkan pada kurva tafel yang terbentuk paling  rendah  dan  curam.  Berdasarkan persamaan  2.2  untuk  menentukan  nilai  arus korosi  dipengaruhi  oleh  kemiringan  ( slope ) dari kurva. Kecuraman kurva akan menunjukkan    arus  korosi  terjadi  pada  nilai yang  rendah,  dan  hal  ini  mempengaruhi  nilai laju korosi yang semakin kecil pula.
Berdasarkan  hasil  uji  korosi  pada masing-masing material gelas metalik berbasis  zirkonium  yang  memberikan  nilai laju  korosi  yang  sangat  kecil,  maka  material gelas  metalik  berbasis  zirkonium  mempunyai potensi  untuk  digunakan  sebagai  material implan.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dari  nilai arus  korosi  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil uji korosi terhadap material tersebut mendekati  dengan  nilai  arus  korosi  yang dimiliki  oleh  salah  satu  material  implan tulang  yang  digunakan  paramedis  saat  ini yaitu  material  Ti-6Al-4V  sebesar  0,16 µA/ (Choubey  Animesh,  Basu,  and Balasubramaniam,  2004).  Nilai  laju  korosi yang  kecil  ini  menunjukkan  bahwa  material gelas  metalik  berbasis  zirkonium  memiliki ketahanan  korosi  yang  tinggi.  Hal  ini  sesuai dengan  salah  satu  syarat  mutlak  bagi  suatu material  implan  yaitu  material  tersebut  harus memiliki  ketahanan  korosi  yang  tinggi sehingga  dalam  kinerjanya  sebagai  material orthopaedic tidak  menimbulkan  efek  yang berbahaya  bagi  tubuh  akibat  proses  korosi. Apabila  material  tersebut  terkorosi  dalam tubuh,  maka  akan  memberi  dua  pengaruh yang  sangat  merugikan,  pengaruh  yang pertama  adalah  implan  tersebut  melemah sehingga  terjadi  kegagalan  yang  prematur. Kedua adalah reaksi jaringan yang mendorong  ke  arah  pelepasan  produk-produk karat  dari  implan  sehingga  menyebabkan alergi pada jaringan. Dari hasil uji korosi pada masing-masing material gelas metalik berbasis  zirkonium  tersebut  dapat  diketahui bahwa  paduan  yang  paling  berpotensi  untuk digunakan  sebagai  material  implan  dalam kajian  nilai  laju  korosinya  adalah  paduan Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 . Selain laju korosinya yang  kecil  potensi  material  gelas  metalik berbasis  zirkonium  sebagai  material  implan juga  ditunjukkan  dari  sifat  mekanisnya  yang baik  seperti  nilai Tensile  strength sebesar
1700  Mpa  dan  batas  elastisitas  sebesar  2% (Horton,  and    Parsell,  2000).    Nilai  ini  jauh lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan  nilai yang dimiliki oleh material logam lain.
C.  Pengaruh Variasi Konsentrasi Larutan  NaCl  terhadap  Nilai  Laju Korosi Sampel Selanjutnya kurva potensial lawan log intensitas arus untuk bahan uji Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 dengan  variasi  konsentrasi NaCl  yaitu  0,355%;  0,362%;  0,369%  dan 0,376% disajikan pada Gambar 3
Gambar 3. Kurva tafel berdasarkan variasi konsentrasi NaCl
Dari  Gambar  3  terlihat  bahwa serangan  agresif  ion  Cl - meningkatkan  laju reaksi  oksidasi  dan  reduksi,  hal  ini  nampak pada letak perpotongan garis singgung kurva. Letak perpotongan garis singgung kurva yang semakin tinggi seiring peningkatan konsentrasi  larutan  NaCl  menunjukkan  arus korosi terjadi pada nilai yang tinggi sehingga laju korosi semakin meningkat.
Hasil  perhitungan  nilai  laju  korosi sampel  Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 untuk  masing- masing konsentrasi larutan uji NaCl disajikan pada  Tabel  2.  Sedangkan  grafik  hubungan antara  variasi  konsentrasi  larutan  uji  NaCl dengan nilai laju korosi sampel
Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 disajikan pada Gambar 4.
Tabel 2. Hasil perhitungan nilai laju korosi sampel Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 dengan variasi konsentrasi larutan uji NaCl
No Jenis Sampel Konsentrasi NaCl (%) I kor (µA/ )) Laju Korosi (mpy) 1 Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 0,355 44,05 20,0417x10 -24 2 Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 0,362 49,59 22,5620x10 -24 3 Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 0,369 75,08 32,5737x10 -24 4 Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 0,376 97,06 46,7495x10 -24
Dari  hasil  tersebut  (Tabel  2)  nampak bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  larutan NaCl  maka  laju  korosi  sampel  material  gelas metalik  berbasis  zirkonium  menjadi  semakin meningkat  (lihat  Gambar  4).  Hal  ini disebabkan karena dengan adanya konsentrasi yang  semakin  tinggi  dari  larutan  uji  NaCl, maka  konsentrasi  ion  Cl - meningkat.  Hal  ini dikarenakan  ion  Cl - sulit  untuk  berikatan kembali  dengan  ion  Na + di  dalam  air, sehingga  ion-ion  Cl - tersebut  dengan  mudah menyerang (mengkorosi) sampel tersebut.
Dari  grafik  hubungan  antara  variasi konsentrasi larutan uji NaCl dengan nilai laju korosi sampel Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 sebagaimana disajikan  pada  Gambar  4.10  terlihat  bahwa pada  variasi  konsentrasi  NaCl  antara  0,355% dan  0,362%  perubahan  nilai  laju  korosi sampel kurang signifikan. Hal ini disebabkan karena serangan agresif ion Cl - kurang efektif terhadap  sampel,  sehingga  proses  korosi terjadi  secara  lambat.  Sedangkan  pada konsentrasi  NaCl  yang  lebih  tinggi  yaitu 0,369%  terjadi  peningkatan  nilai  laju  korosi
yang  cukup  signifikan  dan  menjadi  lebih besar  pada  konsentrasi  0,376%.  Hal  ini menunjukkan  serangan  agresif  ion  Cl - menjadi  lebih  efektif  terhadap  sampel, sehingga  proses  korosi  terjadi  lebih  cepat.
Gambar 4. Grafik hubungan  antara variasi konsentrasi larutan uji dengan nilai  laju korosi sampel Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pengujian,  pengamatan, serta  hasil  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Nilai laju korosi dapat ditentukan dari nilai arus  korosi  yang  diperoleh  dari  kurva potensial terhadap log arus.
2. Kehadiran  elemen pemadu Cu, Ni, Al dan Si  mempengaruhi  nilai  laju  korosi  pada material gelas metalik berbasis zirkonium. Untuk  material  Zr 67,6 Cu 11,8 Ni 10,8 Al 7,8 Si 2 mempunyai  resistansi  terhadap  korosi yang paling baik karena kehadiran elemen Ni dan Si dalam komposisi paduan mampu mengendalikan  laju  korosi  pada  sampel gelas metalik berbasis zirkonium.
3. Besarnya konsentrasi larutan NaCl berpengaruh  terhadap  nilai  laju  korosi. Semakin  tinggi  larutan  NaCl  maka  nilai laju korosi material gelas metalik berbasis zirkonium Zr 69.5 Cu 12 Ni 11 Al 7.5 menjadi semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan karena  konsentrasi  ion  Cl - meningkat, sehingga serangan ion agresif Cl - terhadap sampel semakin meningkat.
4. Material  gelas  metalik  berbasis  zirkonium mempunyai  potensi  untuk  digunakan sebagai  material  implan  berdasarkan ketahanan  korosi  yang  tinggi  yaitu mendekati  ketahanan  korosi  material  Ti- 6Al-4V  dan  sifat  mekaniknya  yang  baik. Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  syarat mutlak  bagi  suatu  material  implan  yaitu
material  tersebut  harus  memiliki  sifat biokompatibel  dan  biomekanik  sehingga dalam  kinerjanya  sebagai  material  implan orthopaedic tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Callister, W. D.  1985. Material Science and Enginnering : An  Introduction .    John Willey and Sons Inc, New York.
Chen,  M.W.,  dkk.  1999. Aplly  Physics Letters . 74 , (6), 812-814. Choubey, Animesh, R. Basu, R. Balasubramaniam. 2004. Electrochemical Behavior of Intermetallic  Ti 3 Al-based  Alloys  in Simulted Human Body Fluid Environment. Intermetallics  679-682, India.
Flemings, M.C., and R.W. Cahn.  2000.  Acta Mater . 48, 371-383
Grollman and  Sigmund.   1974. The Human Body  :  Its  Structure  and  Physiology, Third  edition.  Macmillan  Publishing Co. Inc., New York, Collier Macmillan Publishers, London.
Hiromoto,  S.,  A.P.  Tsai,  M.  Sumita,  T. Hanawa.  2001. Corrosion Behavior of Zr 65 Al 7,5 Ni 17,5 Amorphous  Alloy  for Biomedical  Use. National  Research Institute for Metals, Tsukuba 305-0047, Japan.
Horton,  J.  A.  and  D.  E.  Parsell.    2000. Biomedical  Potential  of  a  Zirconium- Based Bulk Metallic Glass, Metals and Ceramics Division, Oak Ridge National Laboratory,  Oak  Ridge.  TN  37831- 6115.
Inoue, A. and T. Zhang. 1996.   Fabrication of Bulk  Glassy  Zr 55 Al 10 Ni 5 Cu 30 of  30  nm in  Diameter  by  a  Suction  Casting Method. Mat. Trans JIM . 37, 185-187.
Inoue,  A.  and  D.V.  Louzguine.      2000.
Crystallization
Behaviour of
Ti 50 Ni 25 Cu 25 Amorphous  Alloy. JMS 35, Halaman 4159-4164.
0 20 40 0.35 0.36 0.37 0.38 Laj u ko ro si ( m p y) Konsentrasi NaCl (%)
Jang,  J.S.C.,  dkk.    2004. Crystallization Behavior  of  the  Zr 61 Al 7.5 Cu 17.5 Ni 10 Si 4 Amorphous  Alloy. Departement  of Materials  Science  and  Enginering,  I- SHOU University, Taiwan.
Klement,  W.,  R.H.  Willens,  and  P.  Duwez. 1960. Nature .  187, 869.
Koester  and    Uwe.      1993. Phase Transformation in Rapidly Solidification  Alloy. Key  Engineering Material 81-83, Halaman 647-662.
Kuhn,  U.,  J.  Eckert,  N.  Mattren,  and  L. Schultz.   2000. Apply Physics Letters. 77, (20), 3167-3178.
Ladd,  M.F.C  and  R.A.  Palmer.    1977. Structure  Determination  by  X-Ray Crystallography. Plenum  Press,  New York.
Lawrence  H.  and  Van  Vlack.      1995.
Element  of  Material  Science  and Engineering. Addison- Wesley Publishing Company, USA.
Lee,  J.K.,  G.  Choi,  D.H..  Kim  and    W.T.
Kim,  W.T.      2000.      Apply  Physics Letters. 77, (7),   978-980.
Pearce,  and  Evelyn.    1991. Anatomy  & Physiology for  Nurses. Evelyn  Pearce, alih  bahasa  Gramedia  Pustaka  Utama.
PT., Anatomi  &  Fisiologi  untuk Paramedis, Jakarta.
Roziqin,  and  M.  Mukhlas.    2005.    Perilaku
Korosi  Material  Amorf  gelas  Metalik Berbasis  Zirkonium  dengan  Metode Polarisasi Potensiostatik. Skripsi Jurusan Fisika Universitas Airlangga. Schroers,  Jan  and  L.  William  L.  Johnson. 2000. History Dependent Cristallisation  of  Zr 41 Ti 14 Cu 12 Ni 10 Be 23 Melt. Journal  of  Applied  Physics Vol 88 No. 1.
Schroeder,  V.,  C.J.  Gilbert  and  R.O.  Ritchie.
1998. Comparison  of  the  Corrosion Behaviour  of  Bulk  Amorphous  Metal ZrTiCuNiBe with Its Crystallized Form. Department  of  Material  and  Mineral Engineering, University of California.
Silver  F.  H.    1994. Biomaterials  Medical
Devices  and  Tissue  Enginering  An
Intergrated Approach .  London.
Shrerr,  LL.,  R.A.  Jarman  and  G.T.  Burstein. 1994. Corrosion  Metal/  Environment Reaction,    Third  edition  vol  1. Butterworth,  Heinemann  Ltd.  Linere House, Jourdan Hill. Oxford.
Trethtwey,  K.R. 1991. Korosi  untuk Mahasiswa  Sains  dan  Rekayasawan. PT. Gramedia Pustaka Utama , Jakarta.
Von  Recum,  A.  F.    1999. Handbook  of Biomaterials  Evaluation  –  Scientific, Technical  and  Clinical  Testing  of
Implant Materials, 2nd edn, Philadelphia: Taylor & Francis.
Wahyuni,    I.T.    2007.    Perilaku  Korosi
Material Berstruktur Kristal dari Bahan Dasar  Amorf  Berbasis  Zirkonium dengan Metode Polarisasi Potensiostatik. Skripsi  Jurusan  Fisika Universitas Airlangga . Wang, M.W., dkk.  2007. Effect of Si on the Glass-Forming Ability,
Thermal
Stability and Magneti properties of Fe– Co–Zr–Mo–W–B  alloys. Institute  for Metallic  Materials,  IFW  Dresden,  P.O. 270016, Dresden D-01171, Germany.
Xing, L.Q., dkk.  1999. Appl. Phys . Lett. 74, (5), 664-666.